4o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



SOUS la forme d'un cristal hexagonal dont les arêtes sont très nettes et les 

 pans bien perj)endiculaires, tantôt sous forme de fragments à cassure vive 

 présentant toujours les angles bien accusés d'un hexagone. Ces différents 

 fragments sont tous colorés, le plus souvent en vert plus ou moins foncé, 

 parfois en vert émeraude, comme les cristaux de silioiure de carbone ob- 

 tenus dans It's ferro-nickels. 



Le bromoforme de densité 2,9 se mélange en toute proportion avec 

 l'iodure de méthylène pur de densité 3,4- Les cristaux recueillis nagent 

 sur le premier et tombent dans le second. Nous avons fait des mélanges de 

 ces deux composés organiques de façon à avoir deux liquides de densité 3 

 et 3,2. Nos cristaux nageaient sur le premier et tombaient dans le deuxième. 

 Leur densité est donc intermédiaire entre ces deux chiffres; elle répond 

 bien à la densité du siliciure de carbone que nous avons déterminée autre- 

 fois (') et qui est égale à 3,2. 



Nous avons pu poursuivre quelques réactions chimiques au moyen de 

 j)etils fragments retirés de l'ensemble de nos traitements de la météorite 

 de Caiïon Diablo. Cette substance ne brûle pas dans l'oxygène à 1000°; 

 elle n'est pas attaquée par le chlorate ou l'azotate de potassium en fusion. 

 Les acides sulfurique, azotique et chlorhydrique concentrés ne la décom- 

 posent pas à leur point d'ébullition ; il en est de même de l'eau régale, du 

 niélange d'acide azotique et d'acide fluorhydrique et du mélange d'acide 

 azotique et de chlorate de potassium. La potasse caustique en fusion le 

 désagrège lentement avec formation de silicate de potassium qui a été 

 nettement caractérisé. Le chromate de plomb en fusion l'attaque en donnant 

 de l'anhydride carbonique. 



L'ensemble de ces réactions établit donc nettement la présence du sili- 

 ciure de carbone dans la météorite de Canon Diablo. La provenance de ce 

 bloc de fer peut être terrestre ou sidérale, mais l'existence du siliciure de 

 carbone, au milieu de ce métal, montre que les produits préparés au four 

 électrique se rencontrent dans la nature. 



(') H. Moiss.w, Préparation et propriétés du siliciure de carbone cristallisé 

 {Comptes rendus, l. CWll, p. 42Ô). 



